626 
Rivot und Duchanoy. 
Die Ofenführung fordert 6 Arbeiter, die nur beim Abstechen alle zugleich 
beschäftigt sind , nämlich : 
1 Spleisser, mit einem Schichtenlohne von 43 kr. C.M. 
2 Gehilfen, „ „ „ „37„„„ 
3 Heizer, ,, -* „ « 28 „ „ „ 
Verfahren. Wenn der Ofen schon gehörig durchgeheizt ist, wird das 
Schwarzkupfer ohne weitere Vorsicht auf die Herdsohle gebracht. Bei der ersten 
Ladung wird sie aber mit einer Lage Stroh bedeckt, damit der Druck des 
Schwarzkupfers sie nicht beschädige. 
In der nachfolgenden Arbeit können 3 Perioden unterschieden werden: 
1) Schmelzung und Oxydation, 2) Spleissung, 3) Guss und Bildung der 
Rosetten. 
Je unreiner das Schwarzkupfer ist, um so langsamer muss es eingeschmol- 
zen werden; die Oxydation geschieht anfangs allein auf Kosten der durch den 
Feuerrost einströmenden Luft. Sobald das Kupfer eingeschmolzen ist, lässt man 
das Gebläse an und die Oxydation schreitet rascher vor. Der Wind wird abwech- 
selnd aus einer der beiden Düsen ausgestossen, so dass die Oberfläche des 
schmelzenden Metalles in eine Kreisbewegung geräth. Anfangs entsteht viel 
schlackenartiges Gekrätze, später vermindert es sich und wird, so wie es sich vor 
der Arbeitsthüre zeigt, abgezogen. 
Die Periode der Oxydation ist geschlossen, sobald das Erscheinen halbge- 
schmolzener Abzüge aufhört, und die schmelzende Oberfläche sich ganz rein zeigt. 
Die Schmelzung und Oxydation dauert 5 — 7 Stunden, je nach der Unrein- 
heit des aufgebrachten Schwarzkupfers. 
Das Spleissen ist der wichtigste Theil der Arbeit. Seine Leitung liegt dem 
Spleisser ob, der den Zustand des Kupfers nach dem Ansehen der Oberfläche 
des schmelzenden Metalles und nach zahlreichen Tupfproben beurtheilt. 
Sobald das Kupfer den gehörigen Grad der Reinheit erlangt hat, lässt der 
Spleisser beide Abstiche aufstossen und das Metall fliesst rasch in die drei, vorher 
gut abgetrockneten und ausgewärmten Gestübetiegel. Der Augenblick des Abste- 
chens ändert sich, je nach der grösseren oder geringeren Unreinheit des Schwarz- 
kupfers. Gewöhnlich wählt man dazu den Augenblick des Beginnens der Oxydul- 
bildung; bei arsenikhältigen Schwarzkupfern muss man dazu die Bildung einer 
namhaften Menge Kupferoxyduls abwarten. Alsdann wird das Gebläse eingestellt 
und auf die schmelzende Oberfläche eine gewisse Menge Holzkohle geworfen, 
welche man so lange darauf einwirken lässt, bis wiederholte Tupfproben die 
gänzliche Reduction des Kupferoxyduls nachweisen. Nun wird die noch unver- 
brannte Kohle Aveggeräumt, das Gebläse angelassen und wieder mit dem Spleissen 
welche 48 Stunden zum Einschmelzen brauchen, da man, um keine Sprünge in die Sohle 
zu bringen, die Temperatur nur langsam steigern darf. Hierauf ladet man nach einander 
16, 18 bis 20 Centner und behält diese letztere Ladung bis zum Schlüsse des Spleissens 
hei. An einem recht heissen Tage braucht man 12 Stunden zu Einem Spleissen. 
